12 



Temperatur mehr oder minder stark hervortretenden Oxydationssehieht um- 

 geben, welche bei nicht zu langem Erwärmen jedoch kaum ins Innere ein- 

 dringt. Eine ähnliche, aber viel zartere Färbung, wie sie sich bei längerem 

 Liegen von Bernstein-Stücken in siedendem Öle zum Zweck der Klärung 

 bildet, ist jedoch darauf zurückzuführen, daß der den Farbstoff darstellende 

 Harzbestandteil langsam aus dem Inneren nach aussen hin geschafft wird und 

 sich dabei in den randlichen Partien anhäuft. Auch bei diesen Versuchen 

 verhält sich der Bernsteinknochen, wie beim Klären in Ol, den angewendeten 

 Mitteln gegenüber passiv: er wird nicht klar, sondern tauscht seine zart 

 weiße Farbe gegen eine mehr graue ein. 



Werden die Stücke schnell abgekühlt, so entstehen in ihrem Inneren zarte 

 Fischschuppen-ariige Sprünge, die mit den beim Klären durch Ol erwähnten 

 genau übereinstimmen. Eine langsame Einschränkung der Wärmequelle und 

 ein späteres Schützen des Sandbades und der warmen Stücke vor Zugluft 

 führt auch hier am besten dahin, die Bildung dieser eigentümlichen Sprünge 

 zu vermeiden. Eigenartig ist es, daß bei den klaren Stücken nach den rand- 

 lichen Partien hin die Schuppen nach und nach in ellipsoidische und nahe 

 an dem Rande sogar in fast kugelrunde Bläschen übergehen. Dieses giebt 

 der Vermutung Raum, daß die Bildung dieser Schuppen und Bläschen, deren 

 Durchmesser sogar 0,5 bis 1,5 min erreichen kann, in direktem Zusammenhange 

 mit den im Steine vorhandenen Druckkräften steht. Winzig kleine Bläschen, 

 wie sie vereinzelt noch im Klar anzutreffen sind, waren jedenfalls mit er- 

 wärmter Luft und den Zersetzungsgasen des stark erwärmten und etwas er- 

 weichten Steines erfüllt. Während im Innern der Stücke der einer Aus- 

 dehnung entgegenstehende Druck auf allen Seiten annähernd gleich ist, ge- 

 lingt ein Ausgleich der wechselseitigen Spannung nur in der Art. daß der- 

 selbe in der Richtung des geringsten Widerstandes, z. B. in der Richtung 

 ehemaliger Schlaubenflächen etc. vor sich geht; es werden hier also die meist 

 in einer Ebene liegenden, Fischschuppen-artigen Sprünge entstehen. Nach den 

 randlichen Partien hin nimmt die Schnelligkeit der Erwärmung bei den Stücken 

 zu, deshalb sind die vorher erwähnten Gebilde hier auch besonders reichlich 

 vorhanden. Abgesehen davon, daß an diesen Stellen eine etwas größere 

 Erwärmung als im inneren und eint 1 größere Gefahr einer plötzlichen Ab- 

 kühlung vorhanden sein wird, liegen ganz andere Verhältnisse in Bezug auf 

 die Kräfte vor, welche den zur Ausdehnung geneigten Gasen entgegentreten. 

 Während nach Innen hin die grosse Masse des Succinit vorliegt, befindet sich 

 nach Außen hin nur eine dünne Schicht, die außerdem ihre ursprüngliche 

 Festigkeit, vermindert hat. Es ist deshalb für die Spannkräfte der expan- 

 dierenden Gase nicht mehr nötig, Ebenen geringsten Widerstandes aufzusuchen: 

 sie drangen die zähe Harzmasse so weit als nötig nach außen hin zurück. 

 Mehr nach innen zu enthalten die randlicben Partien deshalb Hohlräume von 

 der Form platter Ellipsoide, diese werden jedoch mit Annäherung an die Ober- 

 fläche mehr und mehr rundlich, bis sie in unmittelbarer Nähe der Oberfläche 



